— B i 55 - 
a opéré à 5/6 atmos. la solution est sursaturée à pression atmosphé¬ 
rique ; elle est cependant très stable et, à moins d’opérer dans un 
vase dont la suriace est grande par rapport au volume, la cristal¬ 
lisation est très lente. Une température basse et régulièi’e favorise 
la formation de ces gros cristaux. 
Les cristaux produits à la réunion ont de 3 à 8 mm. et ont été 
recueillis après un dépôt de la solution de 3 mois dans le tube P. 
Ces cristaux sont du MgCOg h^^draté ; dans l’eau bouillante à loo" 
ils perdent de l’eau, deviennent blancs opaques. La formule peut 
s’exprimer par MgO. n CO2 m H^O. Un gramme renferme o gr. 228 
de MgO ; différents groupes de valeurs de n et m peuvent satis¬ 
faire à cette condition ; dans le cas le plus simple en faisant x = i 
la formule serait MgO. CO<i 5 H^O. Les cristaux paraissent clino- 
rliombiques, le prisme étant régulièrement affecté de la troncature 
g^ et souvent d’autres déformations semblant peu asymétiûques. 
Ces cristaux possèdent un clivage nacré suivant la face p. 
5 ) La solution magnésique a enlevé aux parois du tube F un 
peu de fer pendant son dépôt et il a été recueilli une 2^ catégorie 
de cristaux, paraissant clinorliombiques de i à 2 mm., bruns, 
translucides, constitués d’un carbonate double hydraté de Fe et 
de Mg. 
6) Nous avons également recueilli un [)etit groupe de cristaux 
aciculaires blancs de i à 3 mm., ressemblant à l’aragonite. Comme 
notre but était d’obtenir du MgCOg pur, nous arrêtions l’opération 
à la moindre trace de CaO dans la solution, d’où la faible quantité 
de ces cristaux. Il sera intéressant de chercher à obtenir cette 
variété en cristaux plus développés et en plus grande quantité. 
Monsieur le professeur Cesàro a bien voulu nous accorder sa 
précieuse aide pour une étude plus approfondie de ces cristaux 
artificiels. 
7) Quand la carbonatation simple est terminée, on a reconstitué 
un composé (CaCOs b^gCOg+impuretés) dont l’analyse chimique 
est identique à celle de la dolomie crue. Ses j)ropriétés sont cepen¬ 
dant très différentes ; si, en effet, on essaie, avec de la dolomie 
crue broyée finement, de solubiliser la magnésie, on n’obtient 
aucune réaction sensible, ce que nous pensons pouvoir attribuer 
à deux raisons : 
a) les carbonates reconstitués sont des corps à l’état naissant 
ayant une grande aptitude de réaction ; 
